Peningkatan Mutu Kertas Daur Ulang menggunakan Xylan : Sonny Kurnia Wirawan, dkk.

## PENINGKATAN MUTU KERTAS DAUR ULANG MENGGUNAKAN XYLAN
Sonny Kurnia Wirawan * , Chandra Apriana Purwita, Nina Elyani Balai Besar Pulp dan Kertas Jalan Raya Dayeuh Kolot 132 Bandung 40258
Diterima : 16 Maret 2017, Revisi akhir : 13 September 2017, Disetujui terbit : 13 September 2017

## IMPROVEMENT QUALITY OF RECYCLED FIBER USING XYLAN

## ABSTRACT
Corncob as agricultural waste is a potential source of xylan to be used as an additive to increase the paper strength sheets originating from old corrugated cardboard (OCC). The aim of this research is to know increasing of strength properties from recycled fiber after addition of corncob xylan, compared to the commercial xylan. The xylan extraction was carried out by acid and the addition of xylan to the fiber was carried out at 80 ºC for 30 minutes. The results showed that the use of corncob xylan 5% (w/w) can increase the  tensile index  by 13.08%, burst  index by 9.24%, ring crush test (RCT) index by 39.13% and corrugated medium test (CMT) index by 17.44%.
Keywords: xylan, OCC, tensile index, burst index, RCT index, CMT index

## ABSTRAK
Tongkol jagung sebagai limbah pertanian merupakan sumber xylan yang potensial yang dapat digunakan sebagai aditif untuk meningkatkan kekuatan lembaran kertas daur ulang yang berasal dari Kertas Karton Gelombang (KKG) bekas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan kekuatan lembaran kertas daur ulang setelah penambahan xylan dari tongkol jagung, dibandingkan dengan xylan komersial. Ekstraksi xylan dilakukan dengan metode asam dan penambahan xylan terhadap serat dilakukan pada temperatur 80ºC selama 30 menit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan xylan tongkol jagung sebanyak 5% (berat xylan /berat kering pulp) dapat meningkatkan indeks tarik 13,08%, indeks retak 9,24%, indeks RCT 39,13% dan indeks CMT 17,44%.
Kata kunci: xylan , KKG bekas, indeks tarik, indeks retak, indeks RCT, indeks CMT
Jurnal Selulosa Vol. 7 No. 1 Juni 2017 Hal. 33 - 38

## JURNAL SELULOSA
e-ISSN: 2527 - 6662 p-ISSN: 2088 - 7000
© 2017 - CPP All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license. ( http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ ) DOI: http://dx.doi.org/10.25269/jsel.v7i01.122

## PENDAHULUAN
Kertas  daur ulang merupakan salah satu sumber bahan baku kertas yang potensial untuk dikembangkan di Indonesia. Penggunaan kertas daur ulang terus mengalami peningkatan   dengan laju peningkatan mencapai 3-4% per tahun (Maximino et al. , 2011). Kertas dapat mengalami proses daur ulang hingga 5 sampai 6 kali, akan tetapi setiap mengalami proses daur ulang kertas akan kehilangan 15 hingga 20 persen serat panjang (Julieta et al. , 2014).  Selain itu, penggunaan serat
daur ulang memiliki keterbatasan yaitu penurunan kekuatan kertas apabila dibandingkan dengan serat primer. Penurunan kekuatan pada kertas daur ulang disebabkan berkurangnya ikatan antar serat akibat proses hornifikasi (Wirawan, Elyani and Rostika, 2015) (Sheikhi et al. , 2013).
Salah  satu  penyebab  hornifikasi  pada    kertas daur ulang adalah berkurangnya kandungan hemiselulosa dalam pulp karena proses pencucian, sehingga menyebabkan penurunan retensi terhadap air dan kekuatan ikatan antar serat (Faculty, Brancato and Fulfillment, 2008). Laju penurunan
Jurnal Selulosa, Vol. 7, No. 1, Juni 2017 : 33 - 38
ketahanan tarik kertas setelah mengalami daur ulang dapat mencapai dua kali lebih tinggi dari penurunan densitas  (Sutjipto et al. , 2008). Kualitas serat daur ulang  dapat ditingkatkan dengan cara  modifikasi terhadap permukaan serat dengan  penambahan hemiselulosa. Salah satu jenis hemiselulosa yang potensial adalah xylan (Mansoor, 2012). Perlakuan xylan terhadap serat selulosa dapat meningkatkan kekuatan lembaran melalui peningkatan jumlah gugus karboksil dan retensi air (Gandini and Pasquini, 2012). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa xylan juga dapat meningkatkan indeks tarik lembaran selain sebagai bahan aditif di wet-end (Christiernin, 2003). Penggunaan xylan juga dapat meningkatkan fleksibilitas serat (Köhnke and Gatenholm, 2007).
Xylan merupakan salah satu biopolimer yang paling berlimpah di alam yang ditemukan pada kayudaun dan rumpur-rumputan dan tanaman serealia. Kandungan xylan pada tanaman kayudaun lebar dan tanaman musiman berkisar antara 20-35% dari berat kering biomassa. Kandungan xylan pada kayudaun jarum hanya berkisar 8% dari berat kering biomassa. Pada umumnya, xylan ditemukan pada dinding sel sekunduer dan dianggap membentuk sebuah interfase antara lignin dan polisakarida lainnya. Kemungkinan molekul xylan secara kovalen dihubungkan dengan residu fenolik lignin dan juga berinteraksi dengan polisakarida, seperti pektin dan glukan (Patel and Savanth, 2015). Dalam bentuk yang paling sederhana, xylan adalah homopolimer linier yang mengandung monomer D-xilosa yang dihubungkan melalui ikatan  β-1,4-glikosida  (Petzold-Welcke et al. , 2014). Struktur xylan berbeda untuk tiap jenis tanaman. Pada umumnya stuktur xylan terdiri atas: a.  Homoxylan , terdapat pada tanaman rumput laut.
b.  Glukoronoxylan , terdapat pada tanaman kayudaun lebar.
c.  Arabinoxylan , terdapat pada tanaman gandum, padi dan oat.
d.  Heteroxylan kompleks, terdapat di biji-bijian, gum, dan sereal.
e.  Arabino glukorono xylan (AGX) dan Glukorono arabino xylan (GAX). AGX terdapat pada tanaman jenis biji-bijian dan rumput–rumputan. Sedangkan GAX terdapat pada tanaman kayudaun jarum, jagung, dan padi (Mansoor, 2012).
Di antara beberapa sumber biomassa lainnya, xylan pada tongkol jagung memiliki potensi yang untuk produksi xylan . Penelitian menunjukkan bahwa ekstraksi xylan dari tongkol jagung memiliki potensi untuk digunakan sebagai aditif pada proses pembuatan kertas, tekstil percetakan dan industri farmasi (Cai et al. , 2015). Kandungan xylan dalam tongkol jagung tertinggi diantara limbah-limbah pertanian. Komposisi xylan ini bervariasi untuk setiap varietas. Whistler (1950) melaporkan bahwa xylan dari tongkol jagung mengandung 95% xylan dengan gugus samping asam glukuronat (5%) dan metoksi (0,5%). Oleh karena itu, berdasarkan komposisi subtitusi gugus sampingnya, xylan tongkol jagung digolongkan sebagai arabinoxylan yang juga merupakan jenis xylan yang sering ditemukan pada kayujarum.
Xylan yang berasal dari tongkol jagung memiliki sifat yang lengket, dan digunakan sebagai bahan adesif, pengental, dan aditif untuk plastik yang dapat meningkatkan daya regang dan ketahanan pecah. Selain itu, xylan juga digunakan sebagai aditif untuk farmasi,  proses cetak di tekstil dan aditif untuk pembuatan  kertas (Kumar and Negi, 2012).
Penambahan xylan pada serat selulosa sebagai bahan aditif penguat kertas telah diteliti sebelumnya (Mansoor, 2012) (Köhnke, Brelid and  Westman,  2009).  Akan  tetapi,  penelitian sebelumnya berfokus pada serat primer berupa bahan kayu, dan sumber xylan berasal dari sekam padi, batang jerami, kayu cemara, dan beechwood . Sedangkan penelitian ini dilakukan pada kertas daur ulang yang berasal dari kotak karton gelombang (KKG) bekas  untuk mengatasi penurunan kekuatan kertas pada serat daur ulang akibat dari hornifikasi. Serta sumber xylan yang berasal dari tongkol jagung.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan xylan dari tongkol jagung terhadap kekuatan lembaran kertas daur ulang KKG bekas, meliputi indeks tarik, indeks TEA, indeks retak, indeks RCT dan indeks CMT.

## BAHAN DAN METODE

## Bahan
Penelitian ini menggunakan pulp serat daur ulang yang berasal dari KKG bekas dengan kadar air 6,73% dan derajat giling awal 400 mL Canadian Standard Freeness (CSF). Tongkol jagung untuk ekstraksi xylan berasal dari tongkol
Peningkatan Mutu Kertas Daur Ulang menggunakan Xylan : Sonny Kurnia Wirawan, dkk.
jagung lokal dengan kadar air 9,11%. Tongkol jagung  digiling dan disaring  dengan ayakan 40 mesh . Sebagai pembanding, digunakan xylan komersial yang berasal dari beechwood (Sigma Aldrich).
Metode
Penyediaan Xylan
Ekstraksi Xylan dilakukan menggunakan metode yang dikemukakan oleh (Purwita and Septiningrum, 2012) . Ekstraksi xylan pada tongkol jagung dilakukan pada suasana ekstraksi asam dengan merendam serbuk tongkol jagung dalam larutan asam sulfat 1:10 (b/v) selama 24 jam pada suhu 50ºC kemudian disaring. Terhadap  filtrat  yang  dihasilkan,,  ditambahkan alkohol teknis 95% dengan perbandingan 1:3 v/v, kemudian endapan dan residunya dipisahkan menggunakan corong pisah.

## Pencucian Xylan
Pencucian Xylan dilakukan menurut (Mansoor, 2012) . Endapan xylan dicuci dengan alkohol teknis 95% sebanyak 3 kali dan disentrifugasi pada kecepatan 4000 rpm, selama 20 menit pada suhu 4 ºC. Endapan kemudian dicuci dengan aseton p.a. dan disentrifugasi pada kecepatan, waktu, dan temperatur yang sama. Xylan dikering-anginkan selama 24 jam kemudian dihaluskan dengan blender .
Pembuatan Larutan Induk Xylan
Pembuatan larutan induk xylan dilakukan menurut  (Köhnke,  Brelid  and  Westman,  2009). Larutan induk xylan dibuat dengan melarutkan 2 gram xylan tongkol jagung maupun xylan komersial  dalam 1000 mL larutan NaCl 0,02 M, kemudian dipanaskan pada suhu 95 ºC selama 15 menit. Larutan didinginkan hingga suhu kamar.
Percobaan Penggunaan Xylan
Percobaan penggunaan xylan pada pembuatan lembaran laboratorium dilakukan dengan 2 variabel perlakuan yaitu pemanasan dan konsentrasi xylan (Tabel 1). Lembaran KKG bekas dipotong dengan ukuran kurang lebih 1 cm 2 , kemudian  dilakukan penggilingan hingga mencapai derajat giling 300
CSF dan ditambahkan akuades hingga mencapai konsistensi 3,75% kemudian ditentukan berat keringnya. Terhadap pulp kering dilakukan proses esterifikasi menggunakan larutan HCl dan NaHCO 3 (Köhnke,  Brelid  and  Westman,  2009) serta ditentukan kadar airnya. Terhadap pulp yang telah melalui proses esterifikasi, kemudian diberi perlakuan larutan xylan tongkol jagung atau xylan komersial dengan konsentrasi seperti pada Tabel 1. Lembaran laboratorium dibuat dengan gramatur 80 g/m 2 .

## Analisis Sifat Fisik Lembaran
Analisis  sifat  fisik  dilakukan  terhadap lembaran laboratorium pulp  KKG bekas dari perlakuan kontrol dan yang diberi perlakuan xylan , baik xylan komersial maupun xylan tongkol jagung.  Parameter uji sifat fisik meliputi indeks tarik (SNI ISO 1924-2:2010), indeks retak (SNI ISO 2758:2011), indeks ring crush test (RCT) menggunakan metode TAPPI T818 cm-97 dan indeks corrugaring medium test (CMT) menggunakan metode TAPPI T809 om- 99. Selain itu, dilakukan analisis FTIR untuk mengetahui  perubahan komposisi lembaran setelah penambahan xylan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Xylan dari tongkol jagung yang dihasilkan berwarna putih, hal ini  sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Eduardo da Silva et al. , 2012), sedangkan xylan komersial dari beechwood

## Tabel 1. Perlakuan Percobaan Pembuatan
Lembaran Laboratorium Kondisi Xylan Sumber Konsentrasi* Pemanasan T = 80 o C (30 menit) Xylan tongkol jagung 0 (blanko) 1,0 2,5 5,0 Xylan komersial 0 (blanko) 1,0 2,5 5,0 Tanpa panas (Kontrol) Tanpa xylan - *dasar  berat xylan/berat kering pulp
memiliki warna kecoklatan. Perbedaan warna  ini diduga berkaitan dengan kandungan lignin yang lebih tinggi pada beechwood yang merupakan kayudaun lebar dan dibandingkan pada tongkol jagung yang merupakan tanaman bukan kayu.
Pengaruh Xylan terhadap Indeks Tarik
Hasil pengujian indeks tarik terhadap lembaran laboratorium KKG bekas yang ditambahkan xylan dapat dilihat pada Gambar 2.  Indeks tarik diperoleh dari ketahanan tarik lembaran dibagi dengan gramatur. Faktor yang mempengaruhi peningkatan ketahanan tarik di antaranya adalah dengan meningkatkan penggilingan atau penambahan aditif yang dapat meningkatkan jumlah ikatan antar serat (Casey, 1981).
Pada industri kertas yang menggunakan kertas daur ulang akan mengalami penurunan kekuatan, karena serat  menjadi kaku dan rapuh. Titik lemah pada dinding serat akan meningkat setelah mengalami beberapa kali frekuensi daur ulang (Ali, 2013). Untuk meningkatkan kekuatan umumnya dilakukan penambahan serat panjang yang berasal dari KKG bekas impor. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi kekuatan lembaran, di antaranya adalah panjang serat. Jumlah dan ikatan antar serat  merupakan parameter yang penting untuk optimasi sifat kekuatan tarik (Danielsson, 2007).
Penambahan xylan baik yang berasal dari tongkol jagung maupun xylan komersial menunjukkan adanya peningkatan nilai indeks tarik dibandingkan dengan perlakuan kontrol dan blanko (Gambar 2).. Penambahan xylan tongkol jagung konsentrasi 5 % dapat meningkatkan indeks tarik 13,1% dibandingkan dengan blanko. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya
yang menyatakan bahwa penambahan xylan dapat meningkatkan jumlah jaringan ikatan antar serat yang akhirnya meningkatkan kekuatan lembaran (Mansoor, 2012) (Faculty, Brancato and Fulfillment, 2008).
KKG bekas  yang tidak diputihkan dan masih mengandung hemiselulosa tetap mengalami peningkatan kekuatan. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya (Sjoberg, 2004) bahwa hanya hemiselulosa yang berada di permukaan serat yang berkontribusi terhadap peningkatan kekuatan tarik dan tidak ada korelasi antara kekuatan lembaran dengan xylan yang terkandung di bagian dalam serat.
Pengaruh Xylan terhadap Indeks Retak
Gambar 3 menunjukan bahwa penambahan xylan tongkol jagung sama seperti xylan komersial dapat meningkatkan indeks retak lembaran, dibandingkan dengan kontrol dan blanko. Penambahan xylan tongkol jagung 5% (berat xylan /berat pulp kering) dapat meningkatkan nilai kekuatan indeks retak lembaran sebesar 9,24% dibanding blanko. Ketahanan retak
Gambar 1. Xylan Tongkol Jagung dan Xylan
Komersial Beechwood
Gambar 2. Pengaruh Xylan terhadap Indeks Tarik
Gambar 3. Pengaruh Penambahan Xylan terhadap Indeks Retak
Peningkatan Mutu Kertas Daur Ulang menggunakan Xylan : Sonny Kurnia Wirawan, dkk.
merupakan salah satu parameter penting untuk kertas medium. Salah satu alasannya adalah dengan mengetahui nilai ketahanan retak maka risiko cacat yang terjadi karena gaya kompresi yang terlalu tinggi pada KKG dapat dihindari (Markström, 2005).
Ketahanan retak lembaran  adalah gaya yang dibutuhkan untuk meretakkan  lembaran dengan menerapkan tekanan yang merata dan dipercepat melalui sebuah diafragma elastis dengan area sirkular yang sebanding dengan 962 mm². (Nascimento et al. , 2011). Indeks retak diperoleh dengan membagi nilai ketahanan retak dengan gramatur. Ketahanan retak merupakan sifat kekuatan lembaran kertas yang menggabungkan antara fungsi ketahanan tarik dan regang. Seperti halnya ketahanan tarik, faktor  yang mempengaruhi ketahanan retak adalah panjang serat dan jumlah ikatan antar serat (Casey, 1981). Hal ini menunjukkan bahwa penambahan xylan tongkol jagung dan xylan komersial dapat meningkatkan ikatan antar serat
Pengaruh Xylan terhadap Indeks RCT dan Indeks CMT
Sifat ketahanan mekanis dari suatu kemasan seperti KKG akan tergantung pada kekuatan dari kertas dasar sebagai bahan penyusun KKG tersebut. (Šarčević, Banić and Milčić, 2016). Ring crush test (RCT) dan corrugated medium test (CMT) dianggap sebagai salah satu sifat mutu terpenting untuk kertas medium yang akan digelombangkan pada pembuatan KKG. Indeks RCT dan indeks CMT  diperoleh dari nilai RCT dan CMT dibagi dengan gramatur (Markström, 2005). Hal yang mempengaruhi nilai RCT adalah panjang serat, sudut ikatan ( fibril angle ) dan kekasaran serat
(Casey, 1981). Hasil pengujian pada Gambar 4 menunjukkan bahwa penambahan xylan tongkol jagung dan xylan komersial dapat meningkatkan nilai indeks RCT dan indeks CMT. Hal ini disebabkan xylan dapat meningkatkan ikatan antar serat dan juga fleksibilitas serat. Penambahan xylan tongkol jagung 5% (berat xylan /berat pulp kering) meningkatkan indeks RCT 39,13% dan indeks CMT 17,44% terhadap blanko.

## KESIMPULAN
Xylan tongkol jagung berpotensi untuk digunakan sebagai aditif pembuatan kertas menggantikan xylan komersial. Penggunaan xylan tongkol jagung pada lembaran kertas yang berasal dari KKG bekas dapat meningkatkan indeks tarik, indeks retak, indeks RCT dan indeks CMT. Penambahan xylan tongkol jagung 5% (berat xylan /berat kering pulp) dapat meningkatkan indeks tarik 13.08 %, indeks retak 9,24 %, indeks RCT 39,13% dan indeks CMT 17,44%

## UCAPAN TERIMA KASIH
Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Balai Besar pulp dan Kertas (BBPK) yang telah mendanai penelitian ini melalui program DIPA tahun 2014. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Rina Masriani, Cucu, Nena Adrina Restu dan Mungki Septian Romas  atas bantuannya dalam kelancaran penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, I. (2013) ‘Study of the mechanical behavior of  recycled  fibers.  Applications  to  papers and paperboards. Contribution à l ’ étude du  comportement  mécanique  des  fibres recyclées. Applications aux support’.
Cai, W., Chen, Q., Xie, L., Yang, L. and Zhang, R. (2015) ‘Extraction, sulfonation and anticoagulant activity of xylan from corncob’, European Food Research and Technology , 240(5), pp. 969–975. doi: 10.1007/s00217- 014-2401-y. Casey, J. P. (1981) Pulp and paper : chemistry and chemical technology . Third. New York: Wiley-Interscience. Christiernin (2003) ‘The effects of xyloglucan on the properties of paper made from bleached kraft pulp’, Nordic Pulp and Paper Research Journal , 18(2), pp. 182–187. doi: 10.3183/ NPPRJ-2003-18-02-p182-187.
Gambar 4. Pengaruh Xylan terhadap Indeks RCT dan Indeks CMT
Danielsson, S. (2007) Xylan Reactions in Kraft Cooking Process and Product Considerations Xylan Reactions in Kraft Cooking . Royal
Institute of Technology.
Eduardo da Silva, A., Rodrigues Marcelino, H.,
Christine Salgado Gomes, M., Eleamen Oliveira, E., Nagashima Jr, T. and Sócrates Tabosa Egito, E. (2012) ‘Xylan, a Promising Hemicellulose for Pharmaceutical Use’, Products and Applications of Biopolymers , p. 232. doi: 10.5772/33070.
Faculty, T. A., Brancato, A. A. and Fulfillment, I. P. (2008) ‘Effect of Progressive Recycling on Cellulose Fiber Surface Properties Effect of Progressive Recycling on Cellulose Fiber’, (December).
Gandini, A. and Pasquini, D. (2012) ‘The impact of  cellulose  fibre  surface  modification  on some physico-chemical properties of the ensuing papers’, Industrial Crops and Products . Elsevier B.V., 35(1), pp. 15–21. doi: 10.1016/j.indcrop.2011.06.015. Julieta, B., Mariza, E. T., Maria, L., Fernando, E. and Song,  W.  (2014)  ‘Office  paper  recyclability: first recycling’, 75(July), pp. 54–61. Köhnke, T., Brelid, H. and Westman, G. (2009) ‘Adsorption of cationized barley husk xylan on kraft pulp fibres: Influence of degree of cationization on adsorption characteristics’, Cellulose , 16(6), pp. 1109–1121. doi: 10.1007/s10570-009-9341-x. Köhnke, T. and Gatenholm, P. (2007) ‘The effect of controlled glucuronoxylan adsorption on drying-induced strength loss of bleached softwood pulp.’, Nordic Pulp & Paper Research Journal , 22(4), pp. 508–15. doi: 10.3183/NPPRJ-2007-22-04-p508-515. Kumar, S. and Negi, Y. S. (2012) ‘Corn cob xylan-based nanoparticles: Ester prodrug of 5-aminosalicylic acid for possible targeted delivery of drug’, Journal of Pharmaceutical Sciences and Research , 4(12), pp. 1995–2003. Mansoor,  Z.  A.  (2012) Xylan as Strength Enhancing Additive . KTH Royal Institute of Technology. Available at: http://www. diva-portal.org/smash/get/diva2:720752/ FULLTEXT01.pdf. Markström, H. (2005) Testing  Method  and Instruments for Corrugated Board . Sweden: L&W. Maximino, M. G., Taleb, M. C., Adell, A. M. and Formento, J. C. (2011) ‘Application of hydrolitic enzymes and refining on recycled fibers’, Cellulose Chem Tech , 45(5–6), pp. 397–403. Available at: http://www. scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0- 83255191890&partnerID=40&md5=4559ab
1c7938ee47a68a3c35f8f2b92b.
Nascimento, A. C., Candidate, M., Moreira, J. V and Candidate, M. (2011) ‘The Influence Of Recycled Fiber In The Mechanical And Physical Properties Of Paper’.
Patel, S. J. and Savanth, V. D. (2015) ‘Review on fungal xylanases and their applications’, International Journal of Advanced Research , 3(3), pp. 311–315.
Petzold-Welcke, K., Schwikal, K., Daus, S. and Heinze,  T.  (2014)  ‘Xylan  derivatives  and their application potential - Mini-review of own results’, Carbohydrate Polymers . Elsevier Ltd., 100, pp. 80–88. doi: 10.1016/j. carbpol.2012.11.052.
Purwita, C. A. and Septiningrum, K. (2012) ‘Isolation of Corncob Xylan Used as a Media to Produce Xylanase’, in Proceedings REPTech 2012 . Bandung, pp. 98–102. Šarčević,  I.,  Banić,  D.  and  Milčić,  D.  (2016) ‘Evaluation of compressive test methods for paper using a mathematical model , based on compressive test for corrugated board’, Acta Graphica , 27(1), pp. 47–50. Sheikhi, P., Asadpour, G., Zabihzadeh, S. M. and Amoee, N. (2013) ‘An optimum mixture of Virgin bagasse pulp and recycled pulp (OCC)  for  manufacturing  fluting  paper’, BioResources , 8(4), pp. 5871–5883. doi: 10.15376/biores.8.4.5871-5883. Sjoberg (2004) ‘Fiber surface composition and its relations to papermaking properties of soda-anthraquinone and kraft pulps’, Nordic Pulp and Paper Research Journal , 19(3), pp. 392–396. doi: 10.3183/NPPRJ-2004-19- 03-p392-396.
Sutjipto, E. R., Li, K., Pongpattanasuegsa, S. and Nazhad,  M.  M.  (2008) Effect of recycling on paper properties , TAPSA . Available at: https://www.tappsa.co.za/archive3/Journal_ papers/Effect_of_recycling_on_paper_p/ effect_of_recycling_on_paper_p.html (Accessed: 1 June 2017).
Whistler,  R.  (1950)  ‘Xylan’, Advances in carbohydrate chemistry , pp. 269–290. Available at: http://www.sciencedirect.com/ science/article/pii/S0096533208603410 (Accessed: 18 May 2017).
Wirawan,  S.,  Elyani,  N.  and  Rostika,  I.  (2015) ‘Peningkatan Mutu Serat Daur Ulang Kotak Karton Gelombang Bekas Menggunakan CMC’, Jurnal Selulosa , 5(1), pp. 33–38. Available at: http://jurnalselulosa.org/index. php/jselulosa/article/view/76 (Accessed: 16 June 2017).